:».46 NUOVE mCERCHE SULLE CAI-CI IDRAUl.ICHE 



uu anno ilopo l:i loro confezione , diedero per la rcsislenza alio schiac- 

 ciainento 3o chilogrammi per centimetro quadrate. 



Le slessc malte immerse conlinuamente in un bicchicre coperlo di 

 acqua fecero prcsa entro otlo a dieci giorni d' immersiono , e dope due 

 mesi giunsero ad una durezza lale che un ago di acciaio caricalo del peso 

 di o,qg6i clnlogramrai (precisamcnle come venne adoperato dal Vic*t ) 

 cadendo liboramente dallaltezza di 5 centimetri, non pciiclro nelle malte 

 che della (juantita da 4 a 5 milliraetri. 



Mi pare che non si possano dare raaggiori prove dirette dellidrauli- 

 citi\ di questa calce. 



3. Veniamo ora alio prove teoriche, quelle cioe che si deducono dalla 

 composizione chimica dolla calce stessa. 



Presento un campione (distinto coUa Icttera A) della calce magne- 

 siaca che resi artificialmente idraulica introducendovi la dose mancante 

 di argilla , ed esponendola una seconda volta al debito grado di cottura , 

 la quale si pratico col legno. 



Ne feci piCk volte I'analisi chimica ed eccone il risultamento : 



Analisi del campione A. 



Silice capace di enlrare in combinazione 



per via umida colla calce o, i lo 



Sabbia fniissima ( inerte ) o, oo8 



AUumina o, ©45 



Ossido di ferro o, 020 



Calce o, 460 



Magnesia o, 35o 



Traccie di cloruro di sodio » » • 



Perdite o, oon 



I, 000 



Come si scorge quesla calce soddisfa alle condizioni stabilile dal 

 Vir.AT per r idraulicita delle calci inagnesiache , di cui feci cenno al 

 N.° I ; infatti la magnesia e la calce pura trovansi nelle dovute propor- 

 »ioni ; l' argilla |)oi ascende al 17,5 per 100, e quindi cade tra i due 

 limiti la e ao per 100 stabiliti al N.° i; eppercio sia Tesperienza di- 



